II 



< iirt;miHT - - (ilas 



das in der Schrit't ,,Anfangsgrunde drr antiphlo- 

 gistischcn Tlioorir" (Gottingen 1792). 

 Literatur. />'/-.</;. I.<:<-. ml. Hirxch. 



I. Pagel. 



Gladstone 



John Hall. 



Geborcn am 7. Miirz 1827, gestorben am 6. Ok- 

 tober 1902 zu London, wo er Professor der Chemie 

 an der Royal Society war. Als Schiller Lie bigs 

 hat er sich vielseitig in den verschiedenen Gebie- 

 ten der anorganischen, organischen, physiolo- 

 gischen und der physikaliscnen Chemie betatigt. 

 In letzterer Hinsicht sind seine Experimental- 

 untersuchungen iiber Refraktions- und Disper- 

 sions-Aequivalente, iiber elektrochemische Gegen- 

 stande sowie iiber die Wirkungsweise des ,,Kupfer- 

 Zink-Paares" auf organische Stoffe von Bedeu- 

 tung. Audi iiber die Bekanntschaft alter Kultur- 

 volker mit Metallen hat er Studien veroffentlicht. 

 Wertvoll ist seine Biographic Far ad ays (deutsch 

 1882). Seine zahlreichen Abhandlungen erschie- 

 nen meist in englischen Zeitschriften, besonders 

 im Journal of the Chemical Society, in den 

 Proceedings of the Royal Society, im Philosophical 

 Magazine, einige auch in deutscher Bearbeitung 

 (in den Annalen der Chemie, in dem Journal 

 fiir praktische Chemie und in den Berichten 

 der deutschen chemischen Gesellschaft). 



E, von Meyer. 



Glas. 



1. Begriff im technischen Sinne. 2. Dar- 

 stellungsverfahren und Grenzen des Glasgebiets. 

 3. Haltbarkeit. 4. Grenzwerte der physikalischen 

 Konstanten. 5. Abhiingigkeit der physikalischen 

 Eigenschaften von der chemischen Zusammen- 

 setzung. 6. Glasfarbstoffe. 7. Triibungsmittel. 



i. Begriff im technischen Sinne. Glas 

 bedeutet technisch den Inbegriff von 

 chemisch ziemlich weit verschiedenen Stoffen, 

 deren physikalische Eigenschaften innerhalb 

 konventioneller oder durch den Gebrauch 

 bestinimter Grenzwerte liegen, die infolge- 

 dessen niclit wissenschai'tlich zn begrimden 

 sind. Die charakteristischen gemeinsamen 

 Me rk male, welche ,,technische Glaser" 

 haben sullen, sind I'ulgende: Amorpher Zu- 

 stand (in diesen gelangen die bis jetzt be- 

 kannten Glaser durch Unterkiihlnng aus dem 

 SchmelzfluB) ; chemische Homogenitat (wie 

 Losungen z. B.); Starrheit bei den gewolin- 

 licben Gebranchstemperaturen; hohe Licht- 

 durchlassigkeit (die im Gegensatz zur metalli- 

 schen Absorption auch bei den stark gel'arbten 

 Glasern vorhanden ist); geringe elektrische 

 und tliermische L'eitf ahigkeit ; endlich ge- 

 nugende Haltbarkeit an der Lui't, in Be- 

 rulirung mit Wasser und gewissen anderen 



Reagenzien. - Vide im Handel so genannte 

 ,,Glaser", wie ,,Milchglas", ,,0palglas", 

 ,,Aveiiliirinu r l;is'' uder gar ,,Drahtglas" sind 

 demnach als mechanische Gemenge von Glas 

 und anderen (unter Umstanden ebenfalls gla- 

 sigen) Stol'l'en zu betrachten, bei denen das 

 dgcnllidic (Has auch dem physikalischen 

 Verhalten nach iiberwiegt (Pqrzellan z. B. ist 

 zum Tcil glasig, aber iiberwiegend ist hier 

 der kristallisierte Zusatz). Neuerdings ist 

 man bemiiht, wenigstens I'iir gewisse Ge- 

 brauchszwecke exakte Grenzwerte (vgl. 

 ,, Haltbarkeit") 1'estzulegen, nach denen die 

 ; entsprechenden Produkte der Technik klassi- 

 ! fiziert werden sullen. Wichtig sind solche 

 j Bestimmungen fiir die Materialprufungs- 

 amter, auch fiir Zollfragen kb'nnen sie von 

 Wert sein. 



Dis bis jetzt bekannten Zusammen- 

 setzungen enthalten, unter Berucksichti- 

 gung der Jenaer Glaser: Si0 , B 9 3 , P 2 5 ; 

 ! Al 2 3 ;Li 2 0,Na 2 0, K 2 0;MgO,CaO,ZnO,BaO 

 Pb~0, Sb 2 3 , As 2 3 (geringe Mengen). Hierzu 

 kann man noch als verwendbare Bestandteile 

 zur Bildung farbloser oder wenig gefarbter 

 Glaser rechnen: Ti0 2 , Zr0 2 , SrO und Fluoride 

 (Farbstol'fe und Trubungsmittel s. unten). 



2. Darstellungsverfahren und Grenzen 

 des Glasgebiets. Die Oxyde werden in ver- 

 schiedener Form zum Verschmelzen gebracht. 

 Si0 2 wird emgefuhrt als natiirlicner oder 

 geschlammter Quarzsand (auch Quarzit, 

 Silikatgesteine, Silikate werden benutzt); 

 B 2 3 als Hydrat oder Borax; P 2 5 in fliissi- 

 ger Form; Al.,0 3 als Hydrat oder Kaolin: 

 Li 2 0, Na 2 0, K 2 0, MgO, CaO, BaO, ZnO als 

 Karbonate, zum Teil als Sulfate oder (in 

 kleinen Mengen) als Nitrate (Oxydation!), zum 

 Teil als Oxyde (Zn, Mg, Ca); PbO als 

 Mennige oder'Glatte; Sb 2 3 , As 2 3 als solche. 

 Die Mischung der Rohstoffe (,,Satz", 

 ,, Gemenge") wird entweder in Tontiegeln, 

 sogenannten Hafen oder in groBen, furkon- 

 tinuierlichen Betrieb eingerichteten, aus 

 feuerfesten Tonsteinen erbauten Behaltern, 

 den sogenannten Wannen geschmolzen 

 (Regenerativ(Gas-)ofen von Siemens). Die 

 notigen Temperaturen betragen, gemessen 

 mit dem optischen Pyrometer von Wanner 

 oder Holborn-Kurlbaum (nach dem 

 Wienschen Gesetz: Ternperatnr - a: 

 [b log Intensitat der Strahlung], fiir Rot C 

 benutzt): 



Einschmelztemperatur Glasart 



1000 Phosphatglas 



1100 Schweres Bleisilikatglas 



1130 Boratglas 



1320 SchweresBaryum-Borosilikat- 



glas 



1370 Gewiihnliches Bleisilikatglas, 



1410 Gewohnliches Kalksilikatglas. 



Diese Temperaturen haben nichts zu tun 

 mit einem ,,Schmelzpunkt". Das Glas hat 



